SÉANCE DU 21 MAI 1907. III7 



quer en quelques heures la volatilisation apparente totale d'une masse de 

 carbonate chauffée dans le vide aux environs de 1000°. 



Il était intéressant de rechercher si les silicates de lithium pouvaient 

 eux aussi subir, dans les mêmes conditions, une dissociation partielle 

 ou totale, dont la caractéristique serait la formation d'une phase lithine 

 gazeuse aux dépens de la masse de silicate fondue. 



La dissociation s'eflTectue dans un tube de porcelaine où l'on a fait préalablement le 

 vide et que chauffe un four électrique à résistance dont la température est mesurée 

 par une pince thermoélectrique. Cette température est réglée au moyen d'un rhéostat 

 interposé sur le circuit. Le produit est placé dans une petite nacelle de platine pré- 

 servée du contact de la couverte intérieure du tube de porcelaine par une seconde 

 nacelle et une feuille de platine formant grossièrement couvercle. 



Si le silicate émet de la vapeur de lithine, celle-ci viendra se condenser sur la cou- 

 verte du tube de porcelaine, provoquant ainsi une distillation continue dont nous 

 pourrons mesurer la vitesse par des pesées et d^s analyses opportunes. 



Mes premières expériences ont porté sur un verre de lithium obtenu en chauffant 

 quelques heures à 900", dans un courant d'hydrogène, un mélange de silice et de carbo- 

 nate de lithium. 



Voici quels ont été les résultats obtenus à la temj)érature de iioo'' : 



Poids Poids 



de siHce, de lithine. Formule. 



Mélange initial 0,0672 o,o854 SiO-, 2,56 Li^O 



h m 



Chauffé 3 » 0,0800 SiO^, 2,39 Li^O 



» 5 » 0,0766 SiO-, 2,29 Li^O 



» 9 -30 » 0,0694 SiO-, 2,08 Li*0 



» 19.30 » 0,0664 SiO-, 1 ,99 Li'O 



» 29.30 » o,o65i SiO^, 1 ,95 Li^O 



La vitesse de dissociation, qui décroît très lentement dès le début, 

 diminue brusquement aux environs de SiO^, 2Li^O. 



La lenteur de la dissociation ne m'a pas permis de poursuivre à cette 

 température. 



Dans une seconde série d'expériences, j'ai voulu partir d'un des sili- 

 cates cristallisés signalés par Hautefeuille et Margottet (^Comptes rendaSy 

 t. XCIII, 1881). 



J'ai obtenu le silicate SiO^,Li-0 parfaitement pur et cristallisé, en 

 chauffant pendant 6 heures au rouge sombre, en creuset ouvert, le mé- 

 lange 5 SiO'', 2Li^O en suspension dans le chlorure de lithium fondu. 



